4 suR l'oxidation de l'or Par le frottement 



Les experiences precedentes avaient 6t(t faites avec une 

 piece d'or de 20 francs , frappee a I'occasion de la ba- 

 taille de Marengo , elle nolrcissait au feu , et avait toute 

 I'apparence d'un mauvais alloi : j'esp^rais obtenir un plus 

 beau pourpre en employant un or plus pur, mais les essais 

 que je fis avec un ducat de Hollande , ne repondirent 

 pas a mon attente ; la tenacite de Tor pur rempeche de 

 noircir la magnetic ; le travail fut plus long , et je n'obtins 

 que du violet. L'alliage du cuivre facilite done l'oxidation 

 de l'or par le frottement, et doit necessairement nuire a 

 la couleur. 



VII. Pour avoir un alliage d'or qui ne nuisit pas a la 

 beaute de la couleur , je fondls un ducat avec son poids 

 d'etain ; le bouton que j'obtins etait fusible dans la colo- 

 phane bouillante ; il cristallisait fortement en faisceaux d'ai- 

 guilles croises en tous sens , et lorsqu'on le scrrait encore 

 chaud entre les doigts , il s'ecrasait comme de la craie, Les 

 essais que je fis avec cet alliage , ne me donnerent qu'un 

 violet fonce coinme4'encre commune. 



VIII. Pour rendre l'or plus susceptible d'etre attaque 

 par la magnt^sle , je blanchis un cote d'un ducat avec du 

 mercure , et je le laissai reposer 24 heures. Je me servis 

 ensuite de ce ducat comme j'avais fait avec I'autre piece 

 d'or allie , et j'obtins enfin un tres-beau pourpre qui, exa- 

 mine par des connaisseurs , a soutenu la comparaison avtc 

 ceux obtenus par la methode ordinaire. 



